## PENGARUH PENGGUNAAN SUBTITUSI LIMBAH GENTENG PADA AGREGAT KASAR DAN AGREGAT HALUS PADA BETON TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK BETON
Ronny Paslah 1 , Nono Suhana 2*
1,2,3 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Wiralodra, Indramayu 45213 *Email : nonosuhana.ft@unwir.ac.id

## Abstract
Building material waste such as roof tiles, both intact and broken, are found in many areas and cities. In this case, the researcher intends to utilize the tile fragments to replace some of the coarse aggregates in the concrete mixture. It is expected that the aggregate price will decrease or be more economical with the tile fraction, but without reducing the compressive strength and tensile strength of the existing concrete. This research is an experimental research that is realized through a series of analyzes and laboratory tests on normal concrete which is substituted from tile waste with a  mixture  of  5%,  10%,  15%,  20%,  for  7  days,  14  days,  21  days,  and  28  days.  The  results  of  the compressive strength of substituted concrete of 5%, 10%, 15%, and 20% of concrete aged 28 days were 17.91 MPa, 13.58 MPa, 10.75 MPa, and 8.96 MPa, respectively. The reduction in compressive strength of substituted concrete of 5%, 10%, 15%, and 20% of 28-day-old concrete was 28.58%, 45.85%, 57, 13% and 64.27%, respectively. Meanwhile, the split tensile strength of the substituted concrete of 5%, 10%, 15%, and 20% of concrete aged 28 days was 9.05 MPa, 7.73 MPa, 6.79 Mpa, and 5.66 MPa, respectively. The reduction in tensile strength of substitution of 5%, 10%, 15%, and 20% of concrete aged 28 days is 39.26%, 48.12%, 54.42% and 62.01%, respectively. Keywords: Glazed tile, concrete compressive strength, a split tensile strength of concrete, soaking time
Abstrak
Limbah  bahan  bangunan  seperti  genteng  baik  yang  masih  utuh  maupun  yang  sudah  pecah banyak  di  temukan  di  daerah  maupun  perkoataan.  Dalam  hal  ini  peneliti  bermaksud  untuk memanfaatkan pecahan genteng tersebut mengganti sebagian agregat kasar dalam campuran beton. Diharapkan dengan pecahan genteng harga agregat berkurang atau lebih irit tetapi tanpa mengurangi mutu kuat tekan dan kuat tarik dari beton yang ada. Penelitian ini merupakan eksperimental yang diwujudkan melalui serangkaian analisis dan pengujian laboratorium terhadap beton normal yang di subtitusikan dari limbah genteng dengan campuran 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, selama 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Hasil nilai kuat tekan beton subtitusi 5%, 10%,15%, dan 20% beton umur 28 hari masing -masing sebesar 17,91Mpa, 13,58 MPa, 10,75 MPa, dan 8,96 MPa. Penurunan kuat tekan beton  subtitusi  5%,  10%,  15%,  dan  20%  beton  umur  28  hari  masing  –  masing  sebesar  28,58%, 45,85%, 57, 13% dan 64,27%. Sedangkan kuat tarik belah beton subtitusi 5%, 10%, 15%, dan 20% beton umur 28 hari masing- masing sebesar 9,05 MPa,7,73 MPa, 6,79 MPa dan 5,66 MPa. Penurunan kuat  tarik  belah  subtitusi  5%,  10%,  15%,  dan  20%  beton  umur  28  hari  masing  –  masing  sebesar 39,26%, 48,12%, 54,42% dan 62,01%
Kata kunci: Genteng Glazur, kuat tekan beton, kuat tarik belah beton, waktu rendaman

## I. PENDAHULUAN
Beton  merupakan  perpaduan  antara semen  hidrolik  (semen  Portland),  agregat kasar, agregat halus, air, dan bahan tambahan yang  membentuk  suatu  massa  padat.  Sifat- sifat,  sifat-sifat  komponen  beton,  nilai-nilai yang dibandingkan dengan komponen, metode  pencampuran  dan  pekerjaan  saat menuangkan campuran beton, metode
pemadatan  dan  penanganan  selama  proses perawatan, mempengaruhi sifat, kekuatan dan daya tahan dari betonnya.
Beton merupakan salah satu bahan untuk struktur  konstruksi  bangunan.  Beton  dipilih karena  memiliki  kelebihan  yang  banyak dibandingkan  dengan  bahan  lainnya,  antara lain mudah dibuat, mempunyai kekuatan yang baik,  tahan  lama,  tahan  api  dan  bahan  baku
penyusun mudah didapat serta tidak mengalami pembusukan [1]. Nilai kuat tekan beton relatif tinggi dibandingkan dengan kuat tarik, dan beton merupakan bahan yang getas. Beton  memiliki  nilai  kuat  tarik  yang  sangat rendah, berkisar antara 10% sampai 15% dari nilai kuat tekannya. Oleh karena itu, kekuatan tarik  beton  dapat  ditingkatkan  dengan tulangan tarik [2] .
Penggunaan  subsitusi  limbah  banyak  di gunakan dalam campuran atau bahkan sebagai bahan pengganti  dalam pembuatan  beton  hal ini salah satu topik yang banyak dibahas oleh para  ahli  dibidang  teknik  untuk  mengurangi jumlah  bahan  alam  [3].  Hal  ini  juga mewujudkan Green Buildings,
yang berhubungan  dengan  kelestarian  lingkungan di  sektor  konstruksi.  Green  building  tidak hanya  mengacu  pada  pengelolaan  efisiensi energi  dan  pengelolaan  limbah,  tetapi  juga bagaimana  bahan  bangunan  dibuat  ramah lingkungan  dalam jangka  pendek dan jangka panjang  [4].  Limbah  yang  digunakan  untuk subsitusi beton yaitu limbah genteng. Genteng yang  ada  di  lapangan  bermacam  macam bentuk dan jenisnya. genteng biasa (berbentuk flam)  adalah  unsur  bangunan  yang  dipakai sebagai  pelapis  atap,  Genteng  pres  kodok mempunyai  keuntungan  yaitu  menghasilkan bentuk  yang  lebih  rapi  serta  presisi  alur-alur pencegah  masuknya  air  hujan  kedalam  atau lebih rapat daripada gentengbiasa (flam) yang sederhana [5].
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk memanfaatkan  pecahan  genteng  tersebut mengganti  sebagian  agregat  kasar  dalam campuran beton.
Diharapkan
dengan mengganti  sebagian  agregat  kasar  dengan pecahan genteng harga agregat berkurang atau lebih  irit  tetapi  tanpa  mengurangi  mutu  kuat tekan dan kuat tarik dari beton yang ada.

## II. METODE PENELITIAN

## 2.1 Jenis penelitian
Penelitian  ini  merupakan  eksperimental yang diwujudkan melalui serangkaian analisis dan  pengujian  laboratorium  terhadap  beton normal  yang  di  subtitusikan  dari  limbah genteng dengan campuran 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, Objek yang diteliti adalah beton mutu f’c  =  25  MPa,  dengan  benda  uji  berupa silinder dengan diameter 15 cm x 30 cm dan diuji control yang direndam dengan air biasa
(PDAM) Diuji kuat tekan beton dan kuat tarik pada lamanya waktu 28 hari

## 2.2 Jumlah benda uji
Benda  Uji  berbentuk  silinder  dengan diameter  30  cm  X  15  cm,  yang  diuji  pada beton menggunakan subtitusi limbah genteng persentase sebesar 5 %, 10% ,15%, dan 20 % dan  waktu  perendaman.  Dapat  dilihat  pada tabel berikut.
Tabel  1. Jumlah Benda Uji Kuat Tekan Beton
Waktu (Hari) Jumlah sampel Subsitusi limbah genteng 7 5 10 15 20 14 3 3 3 3 21 3 3 3 3 28 3 3 3 3 Jumlah 48

## Tabel  2. Jumlah benda uji tarik belah beton
Waktu (Hari) Jumlah sampel Subsitusi limbah genteng 5 10 15 20 28 3 3 3 3 Jumlah 12

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengujian saringan gradasi
3.1.1 Uji saringan agregat halus
Hasil uji saringan agregat halus dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
Tabel  3. Hasil Uji Saringan Agregat Halus berat kering 2100 gram
Saringan Berat Jumlah Berat Jumlah Persen Inc Mm Tertah an Tertahan Tertah an Lewa t 3/8" 10 0,00 100,0 0 No.4 4,8 29 29 1,38 98,62 No.8 2,4 43 72 3,43 96,57 No.16 1,2 214 286 13,62 86,38 No.30 0,6 807 1093 52,05 47,95 No.50 0,3 496 1589 75,67 24,33 No.10 0 0,15 376 1965 93,57 6,43
No.20 0 0,07 5 20 1985 94,52 5,48 PAN 115 Dari hasil  pengujian  agregat  halus yang  diperoleh  pada  tabel  di  atas selanjutnya dilakukan perbandingan grafik  untuk  mengetahui  kelayakan agregat halus yang diuji, sebagai material penyusun beton yang diisyaratkan. Grafik analisa  saringan  agregat  halus  dapat  di lihat pada gambar sebagai berikut:
Gambar 1. Grafik Daerah Gradasi Agregat halus
Dari  hasil  grafik  pengujian  agregat halus di atas masuk pada daerah II, yaitu masuk kategori pasir sedang dan memenuhi syarat sebagai bahan campuran beton  untuk  agregat  halus  menurut  SNI 03-1968-1990.  Modulus  Halus  Butir (MHB)  suatu  indeks  untuk  mengukur kehalusan  atau  kekasaran  butir  agregat. Perhitungan Modulus Halus Butir (MHB) agregat  halus  dapat  di  lihat  pada  tabel  di bawah ini.
Tabel  4. Modulus  Halus  Butir  (MHB) agregat halus
Berdasarkan  tabel  4  di  atas  didapat Modulus  Halus  Butir  (MHB)  agregat halus sebesar 2,4 sedangkan syarat MHB agregat  halus  menurut  SII  0052  adalah 1,50-  3,8.  Sehingga  dapat  di  simpulkan bahwa  hasil  penelitian  tersebut  masih termasuk  kedalam  Syarat  MHB  agregat halus.
3.1.2 Uji saringan agregat kasar
Adapun hasil dari uji saringan agregat kasar dapat di lihat dalam tabel 5 sebagai berikut:
Tabel  5. Hasil  Uji  Saringan  Agregat  kasar berat kering 1500 gram Saringan Berat Jumlah Berat Jumlah Persen Inc M m Tertaha n Tertahan Tertaha n Lewa t 1 1/2" 38 0,00 0,00 0,00 100 3/4" 19 13,00 13,00 0,87 99,13 3/8" 10 741 754,00 50,27 49,73 No.4 4,8 746 1500,00 100,00 0,00
Dari hasil pengujian agregat kasar di atas selanjutnya di lakukan perbandingan grafik  untuk  mengetahui  kelayakan agregat  kasar  tersebut  sebagai  material penyusun beton yang diisyaratkan. Grafik analisa  saringan  agregat  kasar  dapat  di lihat pada gambar 2 di bawah ini:
Gambar 2. Grafik Syarat Gradasi Kasar Butir 20 mm
Dari  gambar  grafik  diatas  bahwa agregat  kasar  tersebut  memenuhi  syarat sebagai bahan material beton menurut SNI 03-1968-1990  dan  dibuktikan  dengan grafik syarat gradasi kasar butir maksimum 20 mm. Modulus Halus Butir (MHB)  suatu  indeks  untuk  mengukur kehalusan  atau  kekasaran  butir  agregat. Dapat di lihat pada tabel di bawah.
Ayakan
Berat Tertinggal
Inc mm Agregat Halus Persen Komulatif No. 4 4,8 29,00 1,38 1,38 No. 8 2,4 43,00 2,05 3,43 No. 16 1,2 214,00 10,19 13,62 No. 30 0,6 807,00 38,43 52,05 No. 50 0,3 496,00 23,62 75,67 No. 100 0,15 376,00 17,90 93,57 Sisa 135 6,43 - Jumlah 2100,00 100,00 239,71 Modulus Halus Butir (MHB) 2,4
Tabel  6. Modulus  Halus  Butir  (MHB) agregat kasar
Ayakan Berat Tertinggal Inc Mm Agregat Kasar Persen Komulatif 1 1/2" 38 0,00 0,00 0,00 3/4" 19 13,00 0,87 0,87 3/8" 10 741,00 49,40 50,27 No. 4 4,8 746,00 49,73 100,00 No. 8 2,4 0,00 0,00 100,00 No. 16 1,2 0,00 0,00 100,00 No. 30 0,6 0,00 0,00 100,00 No. 50 0,3 0,00 0,00 100,00 No. 100 0,15 0,00 0,00 100,00 Sisa 0,00 0,00 - Jumlah 1500 100 651,13 Modulus Halus Butir (MHB) 6,5
Berdasarkan  Tabel  6  di  atas  didapat Modulus  Halus  Butir  (MHB)  agregat kasar sebesar 6,5 sedangkan syarat MHB agregat halus menurut SII 0052 adalah 5- 8.  Sehingga  dapat  di  simpulkan  bahwa hasil  penelitian  tersebut  masih  termasuk kedalam Syarat MHB agregat kasar.

## 3.2 Uji kadar air
3.2.1 Uji kadar air agregat halus
Pengujian  kadar  air  agregat  halus/ pasir  sampel  yang  di  gunakan  yaitu sebanyak  2  sampel,  berat  talam  dengan pasir  basah  pada  sampel  I  sebesar  75,40 Gram  dan  pada  sampel  II  sebesar  74,40 Gram.  Berat  talam  dengan  contoh  pasir kering pada sampel  I sebesar 204  Garam dan  pada  sampel  II  sebesar  202  Gram. Berat  air  yaitu  dari  selisih  antara  berat talam dan sampel pasir basah dengan berat talam  dan  sampel  pasir  kering,  berat  air pada  sampel  I  yaitu  didapat  sebesar  115 Gram dan pada sampel II yaitu 115 Gram. Berat  talam  yang  digunakan  dalam pengujian pada sampel  I yaitu 813  Gram dan pada sampel II yaitu 813 Gram. Berat benda  uji  kering  agregat  halus  pada sampel I yaitu sebesar 25 Gram dan pada sampel  II  yaitu  sebesar  24,85  Gram. Adapun  hasil  dari  pengujian  kadar  air agregat  halus  tersebut  dapat  dilihat  pada tabel di bawah.
Tabel 7. Hasil pengujian  kadar air agregat halus
Nama Contoh dan Kedalaman Agregat Halus Nomor Talam yang dipakai 1. Berat Talam + contoh basah (gram) 1132,00 1130,00 2. Berat Talam + contoh kering (gram) 928,00 928,00 3. Berat Air = 1 – 2 (gram) 204 202,00 4. Berat Talam (gram) 115,00 115,00 5. Berat contoh kering = 2 – 4 (gram) 813,00 813,00 6. Kadar air 3 : 5 (gram) 25,00 24,85 Rata-rata (%) 24,97

## 3.2.2 Uji kadar air agregat kasar
Dalam  pengujian  kadar  air  agregat kasar tiap agregat  dibuat  2 (dua) sampel, berat  talam  dengan  kerikil  basah  pada sampel  1  sebesar  1061  Gram  dan  pada sampel II sebesar 1063 Gram. Berat talam dengan contoh kerikil kering pada sampel 1 sebesar 1029 Gram dan pada sampel II 1024  Gram.  Berat  air  yaitu  dari  selisih antara  berat  talam  dan  sampel  kerikil kering,  berat  air  pada  sampel  I  yaitu  di dapat sebesar 32 Gram dan pada sampel II yaitu sebesar 39 Gram.  Berat talam yang digunakan dalam pengujian pada sample I yaitu  74  Gram  dan  sampel  II  yaitu  74 Gram.  Berat  benda  uji  kering  agregat kasar  pada  sampel  I  yaitu  sebesar  955 Gram  dan  pada  sampel  II  yaitu  sebesar 950 Gram. Berat benda uji kering agregat kasar  pada  sampel  I  yaitu  sebesar  3,35 Gram  dan  pada  sampel  II  yaitu  sebesar 4,11 Gram. Hasil dari pengujian kadar air agregat  kasar  tersebut  dapat  dilihat  pada tabel di bawah.
Tabel 7. Hasil pengujian kadar air agregat kasar
Nama Contoh dan Kedalaman Agregat Kasar Nomor Talam yang dipakai 1. Berat Talam + contoh basah (gram) 1061 1063 2. Berat Talam + contoh kering (gram) 1029 1024 3. Berat Air = 1 – 2 (gram) 32 39 4. Berat Talam (gram) 74 74 5. Berat contoh kering = 2 – 4 (gram) 955 950 6. Kadar air 3 : 5 (gram) 3,35 4,11 Rata-rata (%) 3,73
3.3 Uji Berat Jenis Dan Penyerapan Air
3.3.1 Uji berat jenis dan penyerapan kadar air agregat halus
Hasil  uji  berat  jenis  dan  penyerapan air  agregat  halus.  Hasil  pengujian  berat jenis  dan  penyerapan  air  agregat  halus pada  sampel  I  kondisi  jenuh  kering permukaan  333gram  dan  sampel  II  500 gram.  Untuk  berat  kering  oven  pada sampel I dihasilkan 300 gram dan sampel II  seberat  474  gram,  dengan  berat piknometer  yang  berisi  air  seberat  545 gram  untuk  sampel  I  dan  Untuk  berat piknometer yang berisi air pada sampel II seberat  655  serta  benda  uji  dan  air didapatkan  hasil  sampel  I  361  gram  dan sampel II seberat 951 gram. Data hasil uji dan  perhitungan  berat  jenis  dapat  dilihat pada tabel di bawah.
Tabel  8. Hasil  uji  berat  jenis  dan penyerapan agregat halus Pengujian Not asi Sam pel I Sam pel II Sat uan Berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan S 333 500 Gra m Berat benda uji kering oven A 300 474 Gra m Berat piknometer yang berisi air B 545 655 Gra m Berat piknometer dengan
benda uji
dan air sampai batas pembacaan C 361 951 Gra m
Dari  hasil  penyerapan  air  agregat halus,  penyerapan  agregat  halus  adalah sebesar  1,55  dan  8,24  %.  Hasil perhitungan uji berat jenis dan peyerapan ini  di  gunakan  untuk  perencanaan campuran beton. Hasil perhitungan penyerapan air agregat halus dapat dilihat pada tabel di bawah.
Tabel  9. Perhitungan  berat  jenis  dan penyerapan agregat halus
Perhitungan Notasi Sam pel I Sam pel II Rata -rata Berat jenis curah kering (Sd)
A
0,58 2,32 1,45 (B + S - C) Berat jenis
curah jenuh S 0,64 2,45 1,55 (B + S - C)
kering
permukaan (Ss) Berat jeni semu (Sa) A 0,62 2.66 1,64
(B +
A - C) Penyerapan air
(Sw)
(S -
A) x 100 % 11,0
0 5,49 8,24

## A
Dari hasil perhitungan, berat jenis dan penyerapan  agregat  halus  adalah  sebesar 1,55  dan  8,24  %.  Hasil  perhitungan  uji berat  jenis  dan  peyerapan  ini  di  gunakan untuk perencanaan campuran beton.
3.3.2 Uji berat jenis dan penyerapan kadar air agregat kasar
Uji berat jenis dan penyerapan air agregat kasar.  Pengujian  sampel  yang  sudah dikeringkan dengan oven pada suhu (110 ±5)  ºC  didapatkan  agregat  dengan  berat kering oven seberat 2950 gram, dan berat jenuh  kering  permukaan  di  udara  seberat 3465  gram.  Untuk  berat  uji  dalam  air menghasilkan  berat  2259  gram.  Hasil pengujian  berat  jenis  agregat  kasar tersebut dapat dilihat pada tabel.
Tabel  10. Hasil  uji  berat  jenis  dan penyerapan agregat halus
Pengujian Notas i Berat Satua n Berat benda uji kering oven A 2950,0 0 Gram Berat benda uji jenuh kering permukaan di udara B 3465,0 0 Gram Berat benda uji dalam air C 2259,0 0 Gram
Pada hasil uji penyerapan air agregat kasar dapat dilihat pada tabel 4.7 Sehingga hasil  berat  jenis  dan  penyerapan  agregat kasar  adalah  sebesar  2,87  dan  17,46  %. Hasil  perhitungan  berat jenis  dan peyerapan ini di gunakan untuk perencanaan campuran beton.
Tabel  11. Perhitungan  berat  jenis  dan penyerapan agregat kasar
Perhitungan Notasi Hasil Berat jenis curah kering (Sd) A
2,45 (B - C) Berat jenis curah jenuh kering permukaan (Ss) B
2,87 (B - C) Berat jenis semu (Sa) A 4,27
(A - C)
Penyerapan air (Sw) (B - A) x 100% 17,46 A

## 3.4 Uji kehausan agregat
Untuk  pengujian  keausan  agregat benda  uji  dibuat  1  (satu)  sampel, didapatkan  berat  tertahan  pada  saringan no.  6,35  (1/4”)  dan  tertahan  no.  4,75 (No.4) masing-masing seberat 2500 gram. Sehingga  total  2500  gram  dari  semua sampel.  Dari  hasil  saringan  tersebut dimasukkan  mesin  abrasi  Los  Angeles dengan 500 putaran didapatkan hasil yang tertahan  yaitu  3820  gram,  hasil  tersebut didapat  setelah  disaring  dengan  saringan no.12. Hasil dari uji keausan agregat dapat dilihat pada tabel di bawah.
Tabel 12. Uji kehausan agregat kasar
Gradasi Pemeriksaan Jumlah Putaran  = 500 Putaran Ukuran Saringan I Lolos Tertahan Berat (a) 25,4 (1") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") 2500 6,35 (1/4") 4,75 (No.4) 2500 4,75 (No.4) 2,36 (No.8) Jumlah berat 5000 Berat tertahan saringan No. 12 3820 sesudah percobaan (b)
Dari  tabel  diatas  maka  keausan agregat dapat di hitung sebagai berikut.
Sampel I A = 5000 B = 3820 a – b = 1180 Keausan I = a – b = 23,60 % A
Sehingga  diperoleh  keausan  sebesar 23.60  %  dengan  perhitungan  sebagai campuran kuat tekan beton.
3.5 Uji Keausan Agregat Limbah

## Genteng
Untuk  pengujian  keausan  agregat limbah  genteng  benda  uji  dibuat  1  (satu) sampel,  didapatkan  berat  tertahan  pada saringan no. 6,35 (1/4”) dan tertahan no. 4,75  (No.4)  masing-masing  seberat  2500 gram.  Sehingga  total  2500  gram  dari semua sampel. Dari hasil saringan tersebut dimasukkan  mesin  abrasi  Los  Angeles dengan 500 putaran didapatkan hasil yang tertahan  yaitu  2886  gram,  hasil  tersebut didapat  setelah  disaring  dengan  saringan no.12. Hasil dari uji keausan agregat dapat dilihat pada tabel di bawah.
Tabel 13. Uji kehausan limbah genteng
Gradasi Pemeriksaan Jumlah Putaran  = 500 Putaran Ukuran Saringan I Lolos Tertahan Berat (a) 25,4 (1") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") 2500 6,35 (1/4") 4,75 (No.4) 2500 4,75 (No.4) 2,36 (No.8) Jumlah berat 5000 Berat tertahan saringan No. 12 2886
sesudah percobaan (b)
Dari  tabel  diatas  maka  keausan agregat  limbah  genteng  dapat  di  hitung sebagai berikut:
Sampel I A = 5000 B = 2886 a – b = 2.114
Keausan I = a – b =  42.28 %

## A
Menurut Standar Nasional Indonesia-
03-2461-1991/2002 (SNI-03-2461- 1991/2002) Parameter Pemeriksaan
Agregat  Kasar.  Nilai  keausan (Abration) untuk  beton  mutu  21-40  MPa  adalah maksimal 40%.
3.6 Perhitungan Campuran Beton Tabel 14. Job mix normal N o Kebutuhan Pasir Split Semen Air (kg) (kg) (kg) (liter) 1 1 m³ 686,41 1047,37 383,33 262,89 2 3 Sampel 10,92 16,66 6,10 4,18
Tabel 15. Uji slum SLUMP` NO presentase 25 mpa 1 20% 8,2 2 15% 8,4 3 10% 8,50 4 5% 8,60
5 0% 9,00
Tabel 16. Job mix subsitusi 5% No Kebutuhan ( 3 Sampel ) Pasir Split Semen Air (kg) (kg) (kg) (liter) 1 Agregat Murni 11,53 14,51 6,33 3,29 2 Subtitusi Agregat 0,61 0,76 6,33 3,29 Tabel 17. Job mix subsitusi 10% No Kebutuhan ( 3 Sampel ) Pasir Split Semen Air (kg) (kg) (kg) (liter) 1 Agregat Murni 10,93 13,75 6,33 3,29 2 Subtitusi Agregat 1,21 1,53 6,33 3,29

## Tabel 18. Job mix subsitusi 15%
No Kebutuhan ( 3 Sampel ) Pasir Split Semen Air (kg) (kg) (kg) (liter) 1 Agregat Murni 10,32 12,98 6,33 3,29 2 Subtitusi Agregat 1,82 2,29 6,33 3,29 Tabel 18. Job mix subsitusi 20% No Kebutuhan ( 3 Sampel ) Pasir Split Semen Air (kg) (kg) (kg) (liter) 1 Agregat Murni 9,17 12,22 6,33 3,29 2 Subtitusi Agregat 2,43 3,06 6,33 3,29 3.7 Hasil Pengujian kuat tekan beton
3.7.1 Kuat tekan beton normal
Pada  kuat  tekan  beton  normal rendaman  beton  umur  7  hari,  14  hari,  21 hari, dan 28 hari. Berdasarkan rata – rata
kuat tekan beton normal dilihat pada tabel di bawah dan gambar grafik di bawah.
Tabel 19. Beton normal
No 7 Hari A Berat Rata – rata (Kn) (mm) (Kg) (MPa) 1 200,00 17662,5 12,455 2 190,00 17662,5 12,462 10,56 3 170,00 17662,5 12,435 No 14 Hari A Berat Rata - rata (Kn) (mm) (Kg) (MPa) 1 300,00 17662,5 12,462 2 270,00 17662,5 12,430 15,84 3 270,00 17662,5 12,400 No 21 Hari A Berat Rata - rata (Kn) (mm) (Kg) (MPa) 1 400,00 17662,5 12,423 2 380,00 17662,5 12,410 21,87 3 380,00 17662,5 12,441 No 28 Hari A Berat Rata - rata (Kn) (mm) (Kg) (MPa) 1 450,00 17662,5 12,395 2 450,00 17662,5 12,465 25,08 3 430,00 17662,5 12,428
Dari hasil tabel kuat tekan rata-rata di atas,  dapat  di  gambarkan  grafik  sebagai berikut:
Gambar 3. Grafik Kuat Tekan Beton Normal
Dari  hasil  gambar  grafik  diatas menunjukan  bahwa  beton  normal  pada umur  rendaman  beton  7  hari,  14  hari,  21 hari, dan 28 hari terjadi peningkatan kuat tekan  seiring  bertambahnya  umur  beton. Pada  beton  umur 7 hari kuat  tekan  beton sebesar  10,56  MPa  dan  untuk  umur rendaman beton 14 hari  kuat tekan beton sebesar  15,84  MPa  terjadi  peningkatan sebesar  3,17  MPa.  Pada  beton  umur  21 hari kuat  tekan beton  sebesar 21,87 MPa terjadi  peningkaatan  sebesar  6,03  MPa. Pada beton umur 28 hari kuat tekan beton sebesar  25,08  MPa  terjadi  peningkatan
6,21  MPa.  Kenaikan  kuat  tekan  beton bertambah  tersebut  dibuktikan  menurut SNI  T-15-1990-03  bahwa  kuat  tekan beton
akan
terus
naik seiring bertambahnya  umur  hingga  90  hari walaupun,  besarnya  peningkatan  kuat tekan  beton  tidak  terlalu  tinggi  hasil rendaman  beton  air  netral  (PDAM)  nilai rata-ratanya  mencapai  kekuatan  yang direncanakan  beton  yang    hasil  ini  di sebabkan  adanya  proses  hidrasi  ini mempengaruhi  pori  beton  yang  semakin kecil  seiring  bertambahnya  umur  beton dan menyebabkan antar agregat di dalam beton  semakin  rapat.  Pori-pori  beton mengecil  sehingga  menghasilkan  kuat tekan yang meningkat juga seiring dengan bertambahnya umur beton.
3.7.2 Kuat tekan beton Persentase Subtitusi 5%
Pada  kuat  tekan  rendaman  beton umur 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari dengan  persentase  5%  subtitusi  limbah genteng  pada  agregat  kasar  dan  agregat halus.  Berdasarkan rata – rata kuat tekan beton dilihat pada tabel dan gambar grafik di bawah.
Tabel 19. Presentase subsitusi 5%
No 7 Hari A Berat Rata – rata (Kn) (mm) (Kg) (MPa) 1 150,00 17662,5 12,354 2 160,00 17662,5 12,365 8,67 3 150,00 17662,5 12,370 No 14 Hari A Berat Rata - rata (Kn) (mm) (Kg) (MPa) 1 180,00 17662,5 12,355 2 180,00 17662,5 12,374 9.99 3 170,00 17662,5 12,381 No 21 Hari A Berat Rata - rata (Kn) (mm) (Kg) (MPa) 1 230,00 17662,5 12,387 2 220,00 17662,5 12,376 12,63 3 220,00 17662,5 12,380 No   28 Hari A Berat Rata - rata (Kn) (mm) (Kg) (MPa) 1 300,00 17662,5 12,390 2 330,00 17662,5 12,395 17,91 3 320,00 17662,5 12,398
Dari hasil tabel kuat tekan rata-rata di atas,  dapat  di  gambarkan  grafik  sebagai berikut:
Gambar  4. Grafik  Kuat  Tekan  Beton Presentase Subtitusi 5%
Dari hasil gambar grafik 4.5 menunjukan bahwa beton dengan subtitusi limbah genteng dengan persentase sebesar 5% pada agregat  kasar dan agregat  halus pada umur rendaman beton 7 hari, 14 hari, 21  hari,  dan  28  hari  terjadi  peningkatan kuat  tekan  seiring  bertambahnya  umur beton. Pada beton umur 7 hari kuat tekan beton  sebesar  8,67  MPa  dan  untuk  umur rendaman beton 14 hari  kuat tekan beton sebesar  9,99  MPa  terjadi  peningkatan sebesar  1,32  MPa.  Pada  beton  umur  21 hari kuat  tekan beton  sebesar 12,63 MPa terjadi  peningkaatan  sebesar  2,64  MPa. Pada beton umur 28 hari kuat tekan beton sebesar  17,91  MPa  terjadi  peningkatan 5,28 MPa.
3.7.3 Kuat tekan beton Persentase Subtitusi 10%
Pada  kuat  rendaman  beton  umur  7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari dengan persentase  10%  subtitusi  limbah  genteng pada  agregat  kasar  dan  agregat  halus. Berdasarkan  rata  –  rata  kuat  tekan  beton dilihat pada tabel dan gambarkan grafik di bawah.
Tabel 20. Presentase subsitusi 10%
No 7 Hari A Berat Rata – rata (Kn) (mm) (Kg) (MPa) 1 140,00 17662,5 12,120 2 130,00 17662,5 12,140 7,54 3 130,00 17662,5 12,163 No 14 Hari A Berat Rata – rata (Kn) (mm) (Kg) (MPa) 1 150,00 17662,5 12,172 2 150,00 17662,5 12,178 8,86 3 170,00 17662,5 12,186
No 21 Hari A Berat Rata - rata (Kn) (mm) (Kg) (MPa) 1 180,00 17662,5 12,100 2 200,00 17662,5 12,193 10,75 3 190,00 17662,5 12,195 No 28 Hari A Berat Rata – rata (Kn) (mm) (Kg) (MPa) 1 220,00 17662,5 12,258 2 250,00 17662,5 12,241 13,58 3 250,00 17662,5 12,250
Dari hasil tabel kuat tekan rata-rata di atas,  dapat  di  gambarkan  grafik  sebagai berikut:
Gambar  5. Grafik  Kuat  Tekan  Beton Presentase Subtitusi 10%
Dari hasil gambar grafik 4.6
menunjukan bahwa beton dengan subtitusi limbah genteng dengan persentase sebesar 10% pada agregat kasar dan agregat halus pada umur rendaman beton 7 hari, 14 hari, 21  hari,  dan  28  hari  terjadi  peningkatan kuat  tekan  seiring  bertambahnya  umur beton. Pada beton umur 7 hari kuat tekan beton  sebesar  7,54  MPa  dan  untuk  umur rendaman beton 14 hari  kuat tekan beton sebesar  8,86  MPa  terjadi  peningkatan sebesar  1,32  MPa.  Pada  beton  umur  21 hari kuat  tekan  beton  sebesar  10,75 MPa terjadi  peningkatan  sebesar  1,89  MPa. Pada beton umur 28 hari kuat tekan beton sebesar  13,58  MPa  terjadi  peningkatan sebesar 2,83 Mpa.
3.7.4 Kuat tekan beton Persentase Subtitusi 15%
Pada  kuat  rendaman  beton  umur  7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari dengan persentase  15%  subtitusi  limbah  genteng pada  agregat  kasar  dan  agregat  halus. Berdasarkan  rata  –  rata  kuat  tekan  beton dilihat pada tabel dan gambarkan grafik di bawah.
Tabel 20. Presentase subsitusi 15%
No 7 Hari A Berat Rata – rata (Kn) (mm) (Kg) (MPa) 1 120,00 17662,5 12,120 2 110,00 17662,5 12,140 6,41 3 110,00 17662,5 12,163 No 14 Hari A Berat Rata – rata (Kn) (mm) (Kg) (MPa) 1 140,00 17662,5 12,172 2 130,00 17662,5 12,178 7,73 3 140,00 17662,5 12,186 No 21 Hari A Berat Rata – rata (Kn) (mm) (Kg) (MPa) 1 150,00 17662,5 12,100 2 160,00 17662,5 12,193 8,86 3 160,00 17662,5 12,195 No 28 Hari A Berat Rata - rata (Kn) (mm) (Kg) (MPa) 1 190,00 17662,5 12,130 2 180,00 17662,5 12,125 10,75 3 200,00 17662,5 12,182
Dari hasil tabel kuat tekan rata-rata di atas,  dapat  di  gambarkan  grafik  sebagai berikut:

## Gambar  6.  Grafik  Kuat  Tekan  Beton Presentase Subtitusi 15%
Dari  hasil  gambar  grafik  di  atas menunjukan bahwa beton dengan subtitusi limbah genteng dengan persentase sebesar 15% pada agregat kasar dan agregat halus pada umur rendaman beton 7 hari, 14 hari, 21  hari,  dan  28  hari  terjadi  peningkatan kuat  tekan  seiring  bertambahnya  umur beton. Pada beton umur 7 hari kuat tekan beton  sebesar  6,41  MPa  dan  untuk  umur rendaman beton 14 hari  kuat tekan beton sebesar  7,73  MPa  terjadi  peningkatan sebesar  1.32  MPa.  Pada  beton  umur  21 hari  kuat  tekan  beton  sebesar  8,86  MPa terjadi  peningkatan  sebesar  1.13  MPa. Pada beton umur 28 hari kuat tekan beton
sebesar  10,75  MPa  terjadi  peningkatan sebesar 1,89 MPa.
3.7.5 Kuat tekan beton Persentase Subtitusi 20%
Pada  kuat  tekan  rendaman  beton umur 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari dengan  persentase  20%  subtitusi  limbah genteng  pada  agregat  kasar  dan  agregat halus.  Berdasarkan rata  –  rata kuat  tekan beton  dilihat  pada  tabel  dan  gambarkan grafik si bawah.
Tabel 21. Presentase subsitusi 20%
No 7 Hari A Berat Rata – rata (Kn) (mm) (Kg) (MPa) 1 100,00 17662,5 11,875 2 100,00 17662,5 11,745 5,66 3 100,00 17662,5 11,850 No 14 Hari A Berat Rata – rata (Kn) (mm) (Kg) (MPa) 1 120,00 17662,5 11,895 2 125,00 17662,5 11,885 6,88 3 120,00 17662,5 11,970 No 21 Hari A Berat Rata – rata (Kn) (mm) (Kg) (MPa) 1 135,00 17662,5 11,970 2 135,00 17662,5 11,878 7,54 3 130,00 17662,5 11,874 No 28 Hari A Berat Rata – rata (Kn) (mm) (Kg) (MPa) 1 150,00 17662,5 11,667 2 165,00 17662,5 11,896 8,96 3 160,00 17662,5 11,874
Dari hasil tabel kuat tekan rata-rata di atas,  dapat  di  gambarkan  grafik  sebagai berikut:
Gambar  7. Grafik  Kuat  Tekan  Beton Persentase Subtitusi 20%
Dari  hasil  gambar  grafik  di  atas menunjukan bahwa beton dengan subtitusi limbah genteng dengan persentase sebesar 20% pada agregat kasar dan agregat halus
pada umur rendaman beton 7 hari, 14 hari, 21  hari,  dan  28  hari  terjadi  peningkatan kuat  tekan  seiring  bertambahnya  umur beton. Pada beton umur 7 hari kuat tekan beton  sebesar  5,56  MPa  dan  untuk  umur rendaman beton 14 hari  kuat tekan beton sebesar  6,88  MPa  terjadi  peningkatan sebesar  1,32  MPa.  Pada  beton  umur  21 hari  kuat  tekan  beton  sebesar  7,54  MPa terjadi  peningkatan  sebesar  0,88  MPa. Pada beton umur 28 hari kuat tekan beton sebesar  8,96  MPa  terjadi  peningkatan sebesar 1,42 MPa.
3.7.6 Kuat tekan beton gabungan
Pada penelitian ini didapatkan beberapa  hasil  kuat  tekan  beton  normal dengan kuat tekan beton campuran limbah genteng  berdasarkan  masing  –  masing persentase  campuran.  Untuk  setiap  umur pengujian  telah  di  uji  sebanyak  3  (tiga) sample  uji  dari  setiap  rendaman.  Dari ketiga  sampel  tersebut  di  dapatkan  hasil rata – rata kuat tekan.
Gambar  8. Grafik  Gabungan  Kuat  Tekan Beton.
3.8 Pengujian Kuat  Tarik  Belah  (Tidak Langsung)
Berikut  ini  adalah  hasil  pengujian kuat  tarik  belah  (tidak  langsung)  beton normal dan beton subtitusi limbah genteng dengan nilai prosentase sebesar 5%, 10%, 15%,  dan  20%  pada  agregat  kasar  dan agregat  halus.  Perawatan  beton  dengan umur rendaman 28 hari sebagai berikut:
Tabel  22. Pemeriksaan  Kuat  Tarik  Belah Beton.
Dari  tabel  22  di  atas  tentang pemeriksaan  uji  kuat  belah  beton  pada beton  normal  didapat  hasil  kuat  belah sebesar 14,90 MPa. Pada beton menggunakan  subtitusi  limbah  genteng prosentase sebesar 5% pada agregat kasar dan agregat halus didapat hasil kuat belah sebesar 9,05 MPa. Peningkatan kuat tekan belah  sebesar  5,85  MPa.  Pada  beton menggunakan  subtitusi  limbah  genteng prosentase  sebesar  10%  pada  agregat kasar  dan  agregat  halus  didapat  hasil sebesar 7,73 MPa. Peningkatan kuat tekan belah  sebesar  1,32  MPa.  Pada  beton menggunakan  subtitusi  limbah  genteng prosentase  sebesar  15%  pada  agregat kasar  dan  agregat  halus  didapat  hasil sebesar 6,79 MPa. Peningkatan kuat tekan belah sebesar 0,94 MPa. Sedangkan Pada beton  menggunakan  subtitusi  limbah genteng  prosentase  sebesar  20%  pada agregat  kasar  dan  agregat  halus  didapat hasil sebesar 5,66 MPa. Peningkatan kuat tekan belah sebesar 1.33 MPa.
Gambar  9 .  Grafik  Pengujian  Kuat  Tarik Belah Beton
Dari gambar grafik di atas pengujian kuat  tarik  belah  beton,dari  hasil  beton normal  mempunyai  kuat  tarik  belah sebesar  14,90  MPa.  Sedangkan  Pada beton  menggunakan  subtitusi  limbah genteng  prosentase  sebesar  5%  pada agregat  kasar  dan  agregat  halus  didapat nilai  penurunan  sebesar  39,26%.  Pada beton  menggunakan  subtitusi  limbah genteng  prosentase  sebesar  10%  pada agregat  kasar  dan  agregat  halus  didapat nilai  penurunan  sebesar  48,12%.  Pada beton  menggunakan  subtitusi  limbah genteng  prosentase  sebesar  15%  pada agregat  kasar  dan  agregat  halus  didapat nilai  penurunan  sebesar  sebesar  54,42%. Dan  pada  beton  menggunakan  subtitusi limbah  genteng  prosentase  sebesar  20% pada  agregat  kasar  dan  agregat  halus didapat  nilai  penurunan  sebesar  62,01%. Berdasarkan  penurunan  kuat  tarik  belah beton dapat dilihat pada tabel di bawah in. Tabel  22. Penurunan  Kuat  Tarik  Belah Beton
No Jenis Beton Tarik Belah
(MPa)
Penurunan (%) 1 Beton Prosentase 5% 9,05 39,26 2 Beton Prosentase 10% 7,73 48,12 3 Beton Prosentase 15% 6,79 54,42 4 Beton Prosentase 20% 5,66 62,01
Dari tingginya nilai hasil uji keausan agregat  limbah  genteng  menjadi  faktor penyebab penurunan pada kuat tarik belah beton.  Hal  ini  dikarenakan  terjadinya porositas  pada  agregat  kasar  dan  agregat halus  (kerikil  dan  pasir)  yang  di subtitusikan  dengan  limbah  genteng sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan  nilai  ikatan  pada  campuran beton tersebut.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan didapatkan  hasil  nilai  kuat  tekan  beton subtitusi 5%, 10%, 15 %, dan 20% beton umur 28  hari  masing  -masing  sebesar  17,91Mpa,
13,58  MPa,  10,75  MPa,  dan  8,96  MPa.
Penurunan  kuat  tekan  beton  subtitusi  5%, 10%,  15%,  dan  20%  beton  umur  28  hari masing – masing sebesar 28,58%, 45,85%, 57, 13% dan 64,27%. Sedangkan kuat tarik belah beton subtitusi 5%, 10%, 15%, dan 20% beton umur  28  hari  masing-  masing  sebesar  9,05 MPa,7,73  MPa,  6,79  MPa  dan  5,66  MPa. Penurunan kuat tarik belah subtitusi 5%, 10%, 15%, dan 20% beton umur 28 hari masing  – masing sebesar 39,26%, 48,12%, 54,42% dan 62,01%

## DAFTAR PUSTAKA
[1] F.  P.  Pane,  H.  Tanudjaja,  And  R.S. Windah, “Pengujian Kuat Tarik Belah Dengan Variasi Kuat Tekan Beton,” J. Sipil  Statik ,  Vol.  3,  No.  5,  Pp.  313–
321, 2015.
[2] L. Fatmawaty, “Kuat Tekan Dan Kuat Tarik  Belah  Beton  Recycle  Terhadap Beton  Normal,” Bangun  Rekaprima ,
Vol. 06, Pp. 30–34, 2020.
[3] K.  D.  Panjaitan  And  T.  L.  Ing, “Penggunaan Genteng
Keramik Sebagai Pengganti Agregat Kasar Dan Abu  Terbang  Sebagai  Pengisi  Pada
Laston Ac-Bc,” J. Tek. Sipil , Vol. 13,
No.  2,  Pp.  95–113,  2019,  Doi: 10.28932/Jts.V13i2.1439.
[4] A. I. A. Agung Prabowo Sulistiawan,
Arif  Abdur  Rahman,  Gildan  Kantona Hamdani, Gieztha Saniy Faisal,
“Penerapan  Green  Building  Material
Dalam  Mewujudkan  Konsep  Green Building  Pada  Bangunan  Kafe,”
Arcade  J.  Arseitektur ,  Vol.  2,  No.  3,
Pp. 155–162, 2018.
[5] Soemantoro, Z. Safrin, And R. Nosen, “Pemanfaatan Limbah
Genteng
Sebagai  Bahan  Alternatif  Agregat Kasar  Pada  Beton,” J.  Tek.  Sipil
Unitomo ,  Vol.  1,  No.  1,  Pp.  49–56, 2015, [Online]. Available:
Https://Ejournal.Unitomo.Ac.Id/Index .Php/Sipil/Article/View/272.